SÉANCE DU 2() JUIN 1908. 1897 



les propriétés magnétiques étaient le plus développéos. Les mesures ont été 

 faites avec l'appareil de MM. Curie et Chéneveau. Le Tableau ci-dessous 

 résume quelques-unes des mesures faites. La première colonne donne la 

 perte à la cakinalion, c'est-à-dire la composition de l'oxyde, la seconde, la 

 température à laquelle la réaction s'est maintenue, et enfin la troisième, 

 le magnétisme spécifique. 



K.io-'. 



i8oo 

 6800 

 645o 

 6600 



Dans toutes les expériences le maximum des propriétés magnéticjues 

 correspond à des pertes à la calcination comprises entre i3,3 pour 100 et 

 i4,i pour 100. 



Or, la perte de i3,() pour 100 est celle de l'oxyde représenté par la for- 

 mule 



o.CrO% Cr'O'. 



Le point de transformalioii magnétique de cet oxyde se trouve à la tem- 

 pérature de 120"- i3o°. 



Un* oxyde de la même composition, donnant une perte à la calcination 

 de i3,7 pour 100, mais préparé à une température ne s'étant pas élevée au- 

 dessus de 485", n'a au contraire présenté qu'un magnétisme spécifique 

 de 97, c'est-à-dire 70 fois moindre que celui de la variété magnétique. 



L'oxyde obtenu par la décomposition de GrO^Cl' serait environ trois 

 fois plus magnétique que le composé précédent. Il se présente avec une ap- 

 parence cristalline et ne perd à la calcination que 3,5 à 4 pour 100 d'oxy- 

 gène. Nous nous proposons d'en continuer l'étude. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les tellurures d'arsenic et de bismuth. Constante 

 crvoscopique du tellure. Note de M. H. Pélabo.v, présentée par 

 M. D. Gernez. 



Le tellure fondu dissout facilement l'arsenic. Le liquide obtenu, d'abord 

 gris blanc pour une faible teneur en arsenic, prend une teinte de plus en 

 plus foncée et finalement noire quand la proportion d'arsenic augmente 

 dans le mélange. 



